## Analisis Sifat Fisik Semen Organik Terbuat dari Bahan Limbah Daur Ulang
* Muhammad Syarif 1
1 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, Indonesia muhsyarif00@gmail.com
*Alamat korespondensi, Masuk: 01 Jan. 2019, Direvisi: 15 Jan. 2019, Diterima: 05 Feb. 2019
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan sebagai penyelamatan lingkungan dan penemuan bahan bangunan alternatif  terbaru.  Dalam  penelitian  ini,  telah  menghasilkan  semen  organik  yang  merupakan  semen alternatif terbaru selain dari semen portland yang dibuat melalui sistem daur ulang limbah organik, fly ash,  bottom  ash,  dan  substitusi  tanah  mediteran.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengujian  laboratorium.  Pengujian  digunakan  untuk  menentukan  unsur  senyawa  kimia  pada  masing- masing  bahan utama semen organik. Dari  hasil  analisis senyawa kimia  semen organik melalui  metode pengujian laboratorium, telah ditemukan indikasi yang mirip dengan senyawa kimia semen portland dalam bentuk: CaO; 65,36%, SiO2 18,84%, Al2O3 6,33%, Fe2O3 2,29%, SO3 3,64%, MgO 1,35%, C3S 66, 72%, C2S 3,98%, C3A 12,9%, dan C4Af 6,97%. Bleeding beton semen organik untuk 1 m 3 adalah 23,88 ml/cm 2 , lebih rendah dari bleeding beton semen portland yang mencapai 31,83 ml/cm 2 . Kadar udara beton semen organik dalam 1 m 3 adalah 2,2%, sedang kadar udara beton semen portland mencapai 1,9%. Berat unit semen organik diperoleh 1.200 kg/m 3 , lebih ringan dari semen portland yang mencapai 1.250 kg/m 3 .
Kata kunci: Tanah mediteran, Semen organik, Limbah organik, Semen portland.
ABSTRACT: This  research  aims  to  the  environmental  saving  process  and  the  discovery  of  the  latest alternative building materials. In the research, the researchers have produced an organic cement that is the latest alternative cement aside from portland cement which is made through organic waste recycling system, fly  ash,  bottom  ash,  and  substitution  of  mediteran  soil  and  clay.    The  method  used  in  this  research  is laboratory testing. The testing is used to determine the element  of chemical  compound on each organic cement's  main  ingredients.  From  the  analysis  result  of  chemical  compound  of  organic  cement  through laboratory  testing  method,  it  has  been  found  indication  that  similar  to  chemical  compound  of  portland cement in the form of: CaO; 65.36%, SiO2 18.84%, Al2O3 6.33%, Fe2O3 2.29%, SO3 3.64%, MgO 1.35%, C3S 66 , 72%, C2S 3.98%, C3A 12.9%, and C4Af 6.97%. The bleeding of 1 m 3 organic cement concrete is 23,88 ml/cm 2 , which is lower than the bleeding of portland cement concrete that reaches 31,83  ml/cm 2 . The air content of 1 m 3 organic cement concrete is 2,2%, which is lower than the air content of portland cement concrete that reaches 1,9%. The obtained alternative cement solid weight is 1200 kg/m 3 more light from portland cement which reaches 1250 kg/m 3 .
Keywords: Mediteran soil, organic cement, organic waste, portland cement

## PENDAHULUAN
Penekanan  hasil  penelitian  berorientasi  pada pemanfaatan  daur  ulang  limbah  pada  bahan  yang tidak  berkontribusi  banyak  dalam  kehidupan masyarakat sejauh ini. Semen organik adalah semen alternatif  terbaru  selain  dari  semen  portland  yang dibuat  melalui  sistem  daur  ulang  limbah  organik dan substitusi tanah mediteran [1].
Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia maka  bahan bangunan perlu juga diatasi  dengan  melakukan  penelitian  melalui
pemanfaatan limbah daur ulang untuk mendapatkan bahan bangunan yang bisa menjadi bahan alternatif [2]. Saat ini, masalah sampah adalah masalah yang dihadapi  di  seluruh  dunia.  Tingginya  volume limbah  memiliki  dampak  negatif  terhadap lingkungan. Penanganan pengelolaan limbah perlu dilakukan untuk memperkecil dampak negatif yang dapat dihasilkan. Masalah sampah sepertinya bukan hal  yang  sederhana,  karena  selama  ada  kehidupan manusia  maka  masalahnya  akan  selalu  muncul.
ISSN: 2614-3976 (Online), Indonesia
Pengelolaan  sampah  kota  di  Indonesia  menjadi masalah  nyata  seiring  dengan  meningkatnya pertumbuhan  populasi  yang  berdampak  pada meningkatnya  jumlah  sampah  dan  terjadinya masalah  degradasi  estetika  di  sekitar  TPA  yang berpotensi  menyebabkan  konflik  sosial  dengan masyarakat sekitar [3].
Sampah  adalah barang  atau  benda yang  tidak memiliki  nilai  manfaat  dan  menciptakan  kesan negatif  yang  menyebabkan  sampah  tersebut dipandang  sebagai  benda  yang  harus  dibuang  dari halaman  rumah  dengan  cara  apa  pun  [4]. Pertumbuhan volume sampah yang tinggi seringkali bertepatan  dengan  tingginya  tingkat  pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, masalah limbah saat ini dapat  dikatakan  sebagai  masalah  dunia  yang dihadapi. Selain itu, dengan penanganan yang baik dan  pengelolaan  limbah  yang  baik,  penghematan lingkungan  telah  dilakukan.  Penanganan  limbah organik melalui proses pembakaran dengan tungku pada  suhu  700o  C  akan  menjadi  abu  yang mengandung unsur 69,7% CaCO3, 12,1% KCl; 3% SiO2, 8,1% Fe dan 3% Al2, sedangkan abu kerang mengandung 100% CaCO3 [5].
Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi, produksi  sampah  per  kapita  akan  terus  meningkat sehingga prediksi pada tahun 2030 akan mencapai 1,2 kg/kapita/hari untuk daerah perkotaan dan 0,55 kg/orang/hari untuk daerah pedesaan.
Di  Indonesia  sampah  organik  memiliki persentase  tertinggi  dibanding  sampah  anorganik. Proporsi limbah organik adalah antara 34-70%, 20- 30%  lebih  tinggi  daripada  kebanyakan  negara  di Eropa [6].
Tanah Mediteran adalah tanah yang terbentuk dari  pelapukan  batuan  sedimen  dan  batuan  kapur. Jenis  tanah  ini  mengandung  sejumlah  besar karbonat dan senyawa lain dari besi, air, aluminium, dan beberapa bahan organik lainnya [7].
Tanah  liat  akan  mengalami  perubahan  kimia ketika tanah liat dibakar, baik lempung primer dan sekunder.  Perubahan  pertama  yang  terjadi  pada tanah  liat  primer  dan  sekunder  ketika  dibakar, adalah  hilangnya  air  bebas,  terutama  untuk  tanah liat  sekunder  akan  diikuti  oleh  pembakaran  bahan organik  lainnya,  seperti  humus,  daun,  dan  ranting yang terkandung dalam tanah liat. Pada perubahan selanjutnya,  kandungan  air  kimia  akan  hilang. Tanah liat primer dan sekunder mengandung silika bebas  dalam  bentuk  pasir,  kuarsa,  batu  api,  dan kristal. Silika adalah subjek untuk mengubah bentuk dan volume tanah liat pada suhu tertentu. Beberapa perubahan diperbaiki (konversi) dan lainnya dapat dibalik. Tanah liat yang melalui proses pembakaran
dengan suhu melebihi 600ºC akan berubah menjadi mineral padat, keras dan permanen [8].
Meningkatnya  permintaan  akan  perumahan dan  infrastruktur  secara  otomatis  menuntut kebutuhan  akan  bahan  bangunan  yang  terus meningkat.  Meningkatnya  kebutuhan  bahan bangunan  harus  diatasi  dengan  penggunaan  dan penemuan bahan bangunan yang dapat memberikan alternatif. Peningkatan pertumbuhan semen sampai saat ini masih dipengaruhi oleh pembangunan yang cukup    tinggi  yang  dilakukan  oleh  sektor  swasta karena  tingginya  permintaan  perumahan  bagi masyarakat [9].
Semen  yang  mengandung  unsur  mineral sebagai  pengganti  semen  portland  dikenal  sebagai semen  komposit,  semen  campuran  atau  semen alternatif.  Komponen  mineral  yang  ditambahkan disebut  mineral  tambahan  yang  reaktif  dan berkontribusi  pada  proses  hidrasi.  Semen  yang mengandung  unsur  mineral  sebagai  pengganti semen  portland  dikenal  sebagai  semen  komposit, campuran semen atau semen alternatif. Komponen mineral  yang  ditambahkan  disebut  mineral tambahan  yang  reaktif  dan  berkontribusi  pada proses  hidrasi.  Penggunaan  fly  ash  jenuh  adalah salah  satu  cara  untuk  mengurangi  proses  hidrasi semen dalam beton [10].
Limbah  batu  bara  dalam  bentuk  fly  ash  yang dihasilkan  dari  hasil  pembuangan  pembakaran pembangkit  listrik  umumnya  masih  terabaikan untuk digunakan di sebagian besar negara [11].
Semakin besar persentase hidrasi fly ash. maka waktu  pengikatan  awal  dan  akhir  lebih  lambat. Senyawa C3S, C2S, C3A dan C4AF akan bereaksi dengan air, dimulai dengan senyawa C3A bereaksi dengan  unsur-unsur  utama  yang  ada  dalam  abu terbang  silika  dan  alumina  sehingga  rantai  reaksi hidrasi akan sangat lama yang pada akhirnya akan meningkatkan  waktu  pengikatan  beton.  Semakin besar kandungan fly ash sebagai pengganti jumlah semen dalam campuran beton, senyawa C3S, C2S, C3A dan C4AF akan berkurang karena hal ini akan mengakibatkan berkurangnya panas  hidrasi. Panas hidrasi yang berkurang akan memperlambat reaksi sehingga  akan  memperlambat  waktu  pengikatan [12].
Butiran fly ash yang terbaik digunakan adalah yang  lolos  saringan  200  mesh  yang    mengandung SiO2, Al2O3, P2O5, dan Fe2O3. Kandungan silika yang  cukup  tinggi  memungkinkan  abu  batubara memenuhi  kriteria  sebagai  bahan  yang  memiliki sifat  semen  /  pozzolan  [13].  Penggunaan  fly  ash menciptakan pengurangan emisi polusi udara yang berdampak  negatif  terhadap  perekonomian,  telah
diamati  bahwa  0,9  ton  CO2  dihasilkan  per  ton produksi semen. Dengan demikian penggunaan fly ash  memungkinkan  untuk  mengurangi  emisi  CO2 atmosfer  sebagai  bentuk rekayasa ramah lingkungan  [14].  Efek  penambahan  sejumlah  abu terbang akan meningkatkan kekuatan beton [15].
Pengembangan  penggunaan  sumber-sumber arletranif  untuk  pembuatan  semen  juga  telah dikembangkan  oleh  Jepang  yang  memproduksi semen  ramah  lingkungan  yang  terbuat  dari  abu limbah kota melalui pembakaran sebagai pengganti beberapa bahan baku utama yang mengandung 50% bahan baku semen seperti limbah lumpur [16].
Untuk  membuat  Klinker  Eco-Semen  CSA maka  bahan  baku  awal  yang  tepat  perlu  dibakar pada suhu maksimum 1200-1300 ° C. Penggunaan kembali bahan limbah dalam bentuk phosphogypsum akan mengurangi suhu dan waktu proses  pembakaran. Pembuatan  semen  skala  besar dapat  dilakukan  dalam  rotary  kiln  konvensional yang  digunakan  untuk  semen  portland  dan memproduksi mineralisasi semen kimia C = CaO, A = Al2O3, S = SiO2, s = SO3, F = Fe2O3, M = MgO. Ye'elimite 4CaO • 3Al2O3 • SO3 yaitu C4A3s [17].

## METODE DAN INSTRUMEN PENELITIAN
Dalam penelitian eksperimental ini, pengujian dilakukan  pada  konsentrat  semen  organik  dan dilakukan  pada  konsentrat  bahan  baku  utama pembentukan  semen  organik  melalui  pengujian laboratorium  kimia.  Pengujian  digunakan  untuk menentukan  elemen  kimia  serta  strukturnya untuk mengetahui  sifat  fisiknya.  Pengujian  analisis  pada aboratorium  kimia  adalah  senyawa  CaO,  SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, MgO, Loi, Na2O, K2O, C3S, C2S,  C3A  dan  C4Af.  Metode  pengujian  elemen kimia  mengacu  pada  ASTM  C-114-07  [18]. Referensi  tersebut  adalah  referensi  normatif  yang dianggap  sangat  relevan  dalam  proses  pengujian senyawa kimia seme
Metode  pengujian  sifat  fisik  dilakukan  di laboratorium  struktur  dan  bahan  yang  meliputi bleeding, kadar udara, dan pengujian berat unit pada beton  semen  organik  dan  beton  semen  portland. Untuk melihat kelayakan semen organik, sampel uji juga  mencakup  pengujian  senyawa  kimia  untuk tanah  mediteran,  limbah  organik  berupa  limbah rumah  tangga,  fly  ash,  bottom  ash  dan  tanah  liat. Sampel  pembanding  yang  digunakan  dalam pengujian eksperimental ini adalah semen Portland.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Semen organik dibentuk dengan memanfaatkan substitusi bahan alami berupa tanah
mediteran  dengan  pengelolaan  bersama  mendaur ulang limbah organik dalam bentuk limbah rumah tangga, fly ash, bottom ash dan tanah liat. Setelah semua  bahan  baku  diproses,  dilakukan  pengujian terhadap  unsur-unsur  kimia  yang  dimiliki  pada masing-masing  bahan  baku  tersebut.  Kemudian, setelah pencampuran bahan baku untuk membentuk klinkernisasi, pengelolaan bahan dilakukan sampai membentuk konsentrat semen organik. Selanjutnya, konsentrat semen organik ini juga diproses dengan pengujian elemen kimia. Untuk melihat kelayakan konsentrat semen organik sebagai semen alternatif, pengembangan  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  adalah  menganalisis  konsentrat  semen organik  pada  pemeriksaan  sifat  fisik  berupa bleeding, kadar udara, dan pengujian berat unit.
Hasil pengujian kuat tekan silinder beton yang menggunakan  semen  portland  pada  metode  water curing  menghasilkan  22,37  MPa  sedang  untuk metode dry curing menghasilkan 19,71 MPa. Untuk beton semen organik pada metode perawatan water curing  menghasilkan  8,52  MPa  sedang  untuk metode dry curing menghasilkan 14,52 Mpa [19].

## Senyawa  Kimia  dan  Karakteristik  Semen Organik
Pengujian  elemen  kimia  dimaksudkan  untuk menentukan  kandungan  senyawa  kimia  dengan membandingkan  senyawa  kimia  yang  terkandung dalam  semen  portland.  Konsentrat  semen  organik dibentuk  dengan  meman  faatkan  substitusi  bahan alami dalam bentuk tanah mediteran dan daur ulang limbah  organik  yang  merupakan  limbah  rumah tangga, fly ash, bottom ash dan tanah liat. Tabel 1 menunjukkan  hasil  pengujian  unsur  kimia konsentrat semen organik. dan tabel 2 menunjukkan hasil pengujian unsur utama semen organik
Tabel  1. Elemen  kimia  konsentrat  semen  organik dibandingkan  dengan  semen  portland  berdasarkan ASTM C114-07
Parameter Unit Results Organik Semen Portland cement (ASTM –
C 114)
C 3 S C 2 S C 3 A C 4 AF SiO 2 Al 2 O 3 % % % % % % 69,90 7,30 10,3 3,1 21,29 7,86 50-70 15-30 5-10 5-15 20,6 5,07
Fe 2 O 3 CaO SO 3 Na 2 O+K 2 O MgO
% % % % % 4,40 68,43 3,20 1,58 4,80 2,9 63,9 2,53 0,88 1,53
Tabel  2. Unsur kimia  adalah  bahan  utama konsentrat semen organik Param eter U n i t Hasil Sampah Orgaik Tanah        Tanah Mediteran  Liat Fly Ash Bottom Ash SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO SO 3 Na 2 O K 2 O MgO % % % % % % % % 46,65 2,28 0,18 11,09 1,01 2,24 11,98 0,02 23,68 0,44 0,15 19,35 1,66 0,01 0,09 0,018 30,63 3,41 0,20 0,51 0,01 0,23 0,02 0,36 22,14 3,84 0,20 6,87 0,89 0,37 0,58 0,03 15,20 2,99 0,20 1,41 0,15 1,03 0,17 0,02
Gambar  1  menunjukkan  proses  pembakaran bahan  utama  semen  organik.  Pembakaran  bahan baku  dilakukan  dalam  mesin  pembakaran  yang dapat menahan panas hingga 1800o C. Kontrol suhu pembakaran dengan menggunakan alat termometer TI-1500  infra  red  sanfix.  Pemeriksaan  senyawa kimia  dilakukan  di  laboratorium  kimia  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas Hasanuddin dan untuk mengetahui sifat fisiknya, dilakukan di laboratorium bahan, struktur dan  konstruksi  Fakultas  Teknik  Arsitektur Universitas Hasanuddin.
Gambar 1. Proses pembakaran bahan utama semen organik
Untuk  membentuk konsentrat  semen  organik, semua bahan utama dibakar hingga suhu 1400o C. Setelah  semua  bahan  dibakar  selama  4  jam, pendinginan dan penyempurnaan dilakukan. Bahan berbentuk konsentrat kemudian menjalani pengujian senyawa kimia untuk melihat pendekatan kelayakan  elemen  kimia  terhadap  elemen  kimia semen portland. Uji sifat fisik dimaksudkan untuk
melihat  kelayakan  fisik  semen  organik  dalam bentuk kehalusan, dan kepadatan.
Gambar  2  di  bawah  ini  menunjukkan  bahan baku  semen  organik  sebelum  proses  manajemen menjadi konsentrat semen organik.
Gambar  2. Tanah  Mediteran  (A),  Limbah  rumah tangga (B), Clay (C), Fly ash (D), Bottom Ash (E).

## Bleeding dan Kadar Udara Semen Organik
Jumlah air bleeding untuk beton semen organik dengan  berat  beton  silinder  3,33  kg  sebesar  0,04 ml/cm²  sehingga  prediksi  pendarahan  air  untuk beton  1  m 3 dengan  semen  organik  adalah  23,88 ml/cm 2 .  Sedang  untuk  beton  yang  menggunakan semen portland dengan berat beton silinder 3,36 kg memiliki  nilai  air  bleeding  sebesar  0,05  ml/cm 2 dengan prediksi bleeding untuk 1 m³ beton semen portland adalah 31,83 ml/cm 2 .
Gambar  3  berikut  ini  menunjukkan  proses pengukuran air bleeding pada beton semen organik.
Pengujian  volume  air  bleeding  silinder  beton dihitung  dengan  referensi  berdasarkan  ASTM  C 232-99 [20].
Gambar  3. Proses  pengukuran  pendarahan  (A), proses pengukuran konten udara (B)

## Berat Unit
Berat beton segar menggunakan semen organik adalah  2081  kg  /  m³  dan  berat  beton  keringnya adalah  2032 kg  /  m³,  sedangkan  berat  beton segar dengan menggunakan semen portland adalah 2525 kg  /  m³  kemudian    berat  beton  keringnya  adalah 2405 kg / m³. Gambar 4 menunjukkan silinder beton yang  terbuat  dari  semen  organik  dan  konsentrat semen  portland.  Pada  gambar  tersebut  juga menunjukkan  proses  pengukuran  suhu,  berat
spesimen,  dan  kondisi  beton  silinder  yang  telah diuji tarik.
Gambar  4. Pengukuran  temperatur  beton  silinder dengan semen organik (A), Pengukuran berat beton silinder  dengan  semen  organik  (B),  silinder  beton dengan  semen  organik  hasil  uji  tarik  (C),  silinder beton dengan semen portland hasil uji tarik ( D)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pengujian sifat kimia dan sifat fisik konsentrat semen organik, telah diperoleh indikasi yang  mirip  dengan  sifat  senyawa  kimia  semen portland  yang  dalam  hal  ini  digunakan  sebagai sampel pembanding. Dalam meningkatkan kualitas semen  organik,  dipandang  perlu  untuk  melakukan penelitian  eksperimental  lanjutan.  Dalam  desain campuran beton yang sama meskipun uji kompresi beton  dengan  semen  organik  masih  lebih  rendah dari  beton  yang  menggunakan  semen  portland, tetapi  semen  organik  ini  dapat  digunakan  untuk konstruksi ringan
Adapun hasil pengujian sifat fisis yang dimiliki semen  organik  berdasarkan  kajian  empiris dinyatakan  telah  mendekati  acuan  normatif  pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ASTM

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Muhammad S (2017) Karakteristik Sampah Organik  dan Tanah Mediteran Menjadi Semen Organik. Konferensi Nasional Teknik Sipil; 26-27 Oktober; Universitas Tarumanagara Jakarta. hal. 23-29.
[2] Syarif  M,  Tjaronge  MW  (2018)  Characteristic  of  compressive  and  tensile  strength  using  the  organic  cement compare with portland cement. Case Studies in Construction Materials Vol. 9.
[3] Mahyudin  RP  (2017)  Kajian  Permasalahan  Pengelolaan  Sampah  dan  Dampak  Lingkungan  di  TPA  (Tempat Pemrosesan Akhir). Jurnal Teknik Lingungan Vol. 3, No. 1.
[4] Widiarti IW (2012) Pengelolaan sampah berbasis “Zero Waste” skala rumah tangga secara mandiri. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Vol. 4, No. 2.
[5] Syafnijal FA, Sawitri D (2013) Studi Eksperimental Pembuatan Ekosemen dari Abu Sampah dan Cangkang Kerang sebagai Bahan Alternatif Pengganti Semen. Jurnal Teknik ITS Vol. 2, No. 2: hal. D162-D165.
[6] Damanhuri E (2010) Indonesia Climate Change Sectoral Roadmape (ICCSR) Sektor Limbah. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmape (ICCSR) Sektor Limbah.
https://www.bappenas . go.id/files/8913/4986/4554/roadmap-perubahan-iklim-sektor-limbah,  Access 17 Feb 2011.
[7] Maulana  A  (2016)  Fungsi  Tanah  Mediteran  Bagi  Kehidupan.  Fungsi  Tanah  Mediteran  Bagi  Kehidupan. http://www.majalahbatu . com/2016/11/fungsi-tanah-mediteran-bagi-kehidupan.html,  Access 8 November 2016.
[8] Dwijaya FA, Agoes S (2014) Kajian Bahan Dasar (Lempung) Terhadap Karakteristik Mekanik  Batu Bata Yang Dihasilkan Dan Kesesuaian Fungsi Berdasarkan Diagram Winkler. Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Vol. 1, No. 3: hal. pp. 936-944.
[9] Nur RR, Hartanti FD, Sutikno JP (2016) Studi Awal Desain Pabrik Semen Portland dengan Waste Paper Sludge Ash sebagai Bahan Baku Alternatif. Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No. 2: hal. F164-F168.
[10]  Sampebulu V, Sciences T (2012) Influence of high temperatures on the workability of fresh ready-mixed concrete. Journal of Engineering Vol. 44, No. 1: hal. 21-32.
[11]  Sampebulu V (2012) Increase on strengths of hot weather concrete by self-curing of wet porous aggregate. Civil Engineering Dimension Vol. 14, No. 2: hal. 92-99.
[12]  Sebayang S, Widyawati R, Habibie M (2012) Pengaruh Abu Terbang Terhadap Sifat-Sifat  Mekanik Beton  Alir Ringan Alwa. Jurnal Teknik Sipil Vol. 3, No. 1.
[13]  Tumingan T, Tjaronge M, Sampebulu V, et al. (2016) Penyerapan dan Porositas pada Beton Menggunakan Bahan Pond Ash Sebagai Pengganti Pasir. Jurnal Poli-Teknologi Vol. 15, No. 1.
[14]  Garg C, Jain A, technology (2014) Green concrete: Efficient & eco-friendly construction materials. International journal of research in engineering Vol. 2, No. 2: hal. 259-264.
[15]  Marthinus  AP,  Sumajouw  MD,  Windah  RS  (2015)  Pengaruh  penambahan  abu  terbang  (Fly  Ash)  terhadap  kuat tarik belah beton. Jurnal Sipil Statik Vol. 3, No. 11.
[16]  Shunsuke  H  (2011)  Eco-Cement  and  Eco-Concrete  Environmentally  Compatible  Cement  and  Concrete Technology. COE Workshop on Material Science in 21st Century for the Construction Industry Durability, Repair and Recycling of Concrete Structures; 5 Augst; Iwata University.
[17]  Ukrainczyk N, Frankoviæ Mihelj N, Šipušić J (2013) Calcium sulfoaluminate eco-cement from industrial waste. Chemical biochemical engineering quarterly Vol. 27, No. 1: hal. 83-93.
[18] American Society for Testing and Material ( ASTM) (2007) Designation C 114-07, “Standard Test Methods For of Chemical Analysis of Hydraulic-Cement; P 1-32 CEA, editor. Published August 2007.
[19]  Syarif M (2018) Analisis Kuat Tekan Kuat Tarik dan Sifat Fisis Semen Organik Terbuat dari Bahan Limbah Daur Ulang. LINEARS: Jurnal Teknik Arsitektur Vol. 1, No. 2: hal. 85-90.
[20] American Society for Testing and Material ( ASTM) (1999) Designation C 232-99 Standard Test Methods For Bleeding Of Concrete Current Anual Book of ASTM Standards,Vol 04.02.
© 2019 the Author(s), licensee Jurnal LINEARS. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)